136 
einzige  zu  sein  , bei  der  überhaupt  Homogenität  eintritt.  Die  Dichtigkeit  wurde 
= 9,9045  gefunden,  während  sie  sich  auf  9,998  berechnete.  — Die  Legirung 
mit  900  p.  M.  Aggehalt  wird  in  Frankreich  zur  Münze  verwendet.  Bei  ihr  be- 
trug der  im  Mittelpunkt  gefundene  Aggehalt  im  Mittel  8,83  p.  M.  mehr,  als  der 
an  der  Oberfläche.  Dadurch  wird  natürlich  eine  Ungleichheit  des  YYerlhes  der 
Münzen  veranlasst  und  um  eine  solche  zu  vermeiden,  schlägt  L.  vor,  zum  Geld- 
prägen die  homogene  Legirung  3Ag-{-4Cu  zu  benutzen,  wenn  nicht  Mittel,  wie 
z.  B.  Zusatz  eines  dritten  Metalles  , oder  Anwendung  von  Centrifugalmaschinen, 
ausfindig  zu  machen  wären  , die  jetzt  angewendete  Legirung  homogen  zu  erhal- 
len. Als  eine  andere  Ursache  der  heterogenen  Beschaffenheit  der  Legirungen 
des  Ag  und  Cu  führt  L.  noch  die  theilweise  Oxydation  des  letzteren  an.  — 
Bei  Gold  und  Silber  wurden  die  Legirungen  2Au^-Ag , Au-f-Ag,  Au+2Ag  und 
Au+lOAg  alle  vollständig  homogen  gefunden.  Die  Verwandtschaft  beider  Me- 
talle ist  nur  gering,  doch  gelingt  es  immer  durch  starkes  Umrühren  die  Verbin- 
dung derselben  vollkommen  herzustellen.  Bei  der  Legirung  2Au-j-Ag  entstand 
während  des  Umrührens  ein  heftiges  Anfbrausen,  das  durch  den  vom  Silber  ab- 
sorbirten  und  vom  Gold  ausgeti  lebenen  Sauerstoff  herrührte  , wonach  also  das 
Silber  zum  Sauerstoff  eine  schwächere  Verwandtschaft  besitzt  als  zum  Gold.  - — 
Bei  Gold  und  Kupfer  waren  die  Legirungen  4Au-j-Cu  , 3Au-f-Cu  , 2Au-fCu,  Au 
-}-Cu  , Au-|-2Cu  und  Au-j-lOCu  ebenfalls  vollständig  homogen.  Auch  hier  ist 
starkes  Umrühren  erforderlich  ; die  Darstellung  der  beiden  letzten  Legirungen 
wird  durch  die  leichte  Oxyd  irbai  keil  des  Kupfers  sehr  erschwert.  Um  hier  die 
homogene  Beschaffenheit  zu  erklären,  ist  jedoch  die  Annahme  eines  Isomorphis- 
mus beider  Metalle,  wie  bei  Gold  und  Silber,  nicht  statthaft,  da  sonst  auch  Sil- 
ber und  Kupfer  isomorph  sein  müssten.  — Bei  Silber  und  Blei  war  nur 
Ag4-100Pb  e>ne  homogene  Verbindung.  {Arm.  de  Chitn.  et  de  Phys.  T. 
XXXVI.  p.  193.  und  XXXIX.  p.  163.)  W.  B. 
Wir  müssen  uns  sehr  darüber  wundern,  wie  Koettig  {Journal  f. 
prakt.  Chem.  Bd.  LXI.  pag.  33.)  auf  den  Gedanken  kommen  konnte,  ein 
der  von  St.  Evre  (Compt.  rend  T.  XXX III.  pag.  166.)  beschriebenen 
gelben  Kobalt  Verbindung  2(N208,CoO,KO)-j-HO  analoges  Nickel- 
doppelsalz darslellen  zu  wollen,  da  das  Verhalten  von  Kobalt  und  Nickel  ge- 
gen salpetrigsaure  Salze  bereits  vor  6 Jahren  von  dem  verstorbenen  Prof.  Fi- 
scher in  Breslau  ( Poggd . Ann.  Bd.  LXXIV.  pag.  124.)  ausführlich  be- 
schrieben ist.  Schon  dieser  machte  darauf  aufmerksam,  dass  sich  hierauf  wahr 
scheinlich  eine  leichte  Treonungsmelhode  dieser  beiden  Metalle,  die  man  damals 
nur  auf  einem  sehr  umständlichen  Wege  und  bei  Anwendung  der  grössten  Vor- 
sicht mit  Sicherheit  zu  scheiden  im  Stande  war,  werde  gründen  lassen.  Dieser 
Vorschlag  , obgleich  schon  früher  bei  der  Untersuchung  des  Meteoreisens  von 
Braunau  {Poggd.  Ann.  Bd.  LXXII.  pag.  477.)  auf  Vorschlag  von  Fischer, 
der  diese  Beobachtung  schon  1830  gemacht  haben  will,  zu  einer  Zeit  also,  wo 
man  nur  die  sehr  unvollkommene  Methode  von  Phillips  bei  der  Scheidung  der 
beiden  Metalle  anwenden  konnte,  von  Duflos  praktisch  zur  Anwendung  gebracht, 
hat  jedoch  nicht  die  geringste  Beachtung  gefunden,  während  auf  der  andern  Seite 
sich  die  ersten  Chemiker  lange  Zeit  vergeblich  bemüht  haben,  Methoden  für  diese 
Scheidung  zu  ersinnen,  die,  obgleich  vielfach  verbessert  und  vereinfacht,  den- 
noch viel  zu  wünschen  übrig  lassen,  so  dass  man  bei  technischen  Untersuchun- 
gen , bei  denen  es  heisst:  ,,  Zeit  ist  Geld“,  jetzt  allgemein  seine  Zuflucht  zu 
den  Lölhrohrbeslimmungen  nach  Plattners  Anweisung  genommen  hat.  Koettig 
scheint  cs  mit  der  Veröffentlichung  seiner  vermeintlichen  neuen  Trennungsme- 
thode des  Kobalts  vom  Nickel  sehr  eilig  gehabt  zu  haben , da  er  die  Zuverläs- 
sigkeit derselben  erst  noch  prüfen  will  und  auch  noch  keine  Beweise  für  die 
stets  gleiche  Zusammensetzung  der  unlöslichen  Kobaltverbindung  beigebracht 
hat.  W.  B. 
Wenige  Seiten  später  (Ehd.  pag.  41.)  finden  wir  eine  Angabe  von  Stro- 
mever,  die  wir  hier  folgen  lassen:  „Zur  Scheidung  des  Kobalts  vom 
Nickel  (bei  der  Untersuchung  von  Kupferschlacken)  benutzte  ich  die  vom  Prof. 
